ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 5512 (พ.ศ. 2562)ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ. 2511เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเปล่งรังสีความร้อนต่ํา (แก้ไขครั้งที่ 1)--------------------อื่นๆ - โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกเปล่งรังสีความร้อนต่ํามาตรฐานเลขที่ มอก. 2736 - 2559 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกเปล่งรังสีความร้อนต่ํา มาตรฐานเลขที่ มอก. 2736 - 2559 ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4885 (พ.ศ. 2559) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้ 1. ให้แก้ไขหมายเลขมาตรฐานเลขที่ "มอก. 2736 - 2559" เป็น "มอก. 2736 - 2560" 2. ให้ยกเลิกความในข้อ 3.1.1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "3.1.1 ประเภท I เป็นกระจกเปล่งรังสีความร้อนต่ําที่มีความทนทานของผิวเคลือบตามข้อ 5.2 ข้อ 5.3 ข้อ 5.4 และข้อ 5.5 ใช้สัญลักษณ์ LE I" 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 3.1.2 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "3.1.2 ประเภท II เป็นกระจกเปล่งรังสี ความร้อนต่ําที่มีความทนทานของผิวเคลือบตามข้อ 5.2 ใช้สัญลักษณ์ LE II" 4. ให้ยกเลิกความในข้อ 3.2.1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "3.2.1 ระดับ A เป็นกระจกเปล่งรังสีความ ร้อนต่ําที่มีค่าการเปล่งรังสีความร้อน ![](data:image/png;base64,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) ใช้ สัญลักษณ์ A" 5. ให้ยกเลิกความตารางที่ 1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนตารางที่ 1 ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของกระจกเปล่งรังสีความร้อนต่ํา(ข้อ 4.1.1 และข้อ 4.1.2)| | | | || --- | --- | --- | --- || ขนาดความหนาระบุ | ความหนา | เกณฑ์ขนาดความหนาระบุความหนา | เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความกว้างและความยาว || ความกว้างและความหนา1 000 | ความกว้างและความหนา1 000 ถึง2 000 | ความกว้างและความหนา2 000 ถึง3 000 || 2 | 2 | | | | || 3 | 3 || 4 | 4 || 5 | 5 || 6 | 6 || 8 | 8 | | || 10 | 10 || 12 | 12 | || 15 | 15 | | | 6. ยกเลิกความสดมภ์ที่ 2 รายการที่ 1 ตารางที่ 2 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "ฟองอากาศ 1" 7. ยกเลิกชื่อตารางที่ 2 (ต่อ) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "ตารางที่ 2 ลักษณะทั่วไปของกระจกเปล่งรังสีความร้อนต่ํา (ต่อ)" 8. ยกเลิกความในข้อ 5.4 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน " 5.2 ค่าความแตกต่างของสี (![](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAATCAIAAADNvrC6AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAAG5JREFUKFO90e0RgCAIBmBoLNvH1sFlbBjbhQA/y/Nn8UfvfQ7FE5kZFrWtQPKv7TwQ93D1CWTOUtFr6ijVAOomkXOk3LGakI/MirpaFZMsRyNmi966XmjWup4oZlO04YZjYaKOkF81l9yPP//RDd+TsAVntg/nAAAAAElFTkSuQmCC)E\*)เมื่อทดสอบตามข้อ 9.5 แล้ว ค่าเฉลี่ยของค่าความแตกต่างของสีกระจกเปล่งรังสีความร้อนต่ําด้านที่มีการเคลือบผิวต้อง <6.0" 9. ให้ยกเลิกความในข้อ 5.5 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "5.3 การทนความชื้นเมื่อทดสอบตามข้อ 9.6 แล้ว กระจกเปล่งรังสีความร้อนต่ําต้องไม่มีตําหนิเพิ่มมากขึ้น หากมีตําหนิเพิ่มขึ้นต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดในตารางที่ 2 และ ค่าการส่องผ่านแสงช่วงตามองเห็นของกระจกเปล่งรังสีความร้อนต่ําต้องไม่แตกต่างจากเดิมเกิน 4%" 10. ให้ยกเลิกความในข้อ 5.6 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "5.4 การทนน้ําเกลือเมื่อทดสอบตามข้อ 9.7 แล้ว กระจกเปล่งรังสีความร้อนต่ําต้องไม่มีตําหนิเพิ่มขึ้นหากมีตําหนิเพิ่มขึ้นต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดในตารางที่ 2 และค่าการส่องผ่านแสงช่วงตามองเห็นของกระจกเปล่งรังสีความร้อนต่ําต้องไม่ต่างจากเดิมเกิน 4%" 11. ให้ยกเลิกความในข้อ 5.7 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "5.5 การทนต่อการขัดถูเมื่อทดสอบตามข้อ 9.8 แล้ว ค่าการส่องผ่านแสงช่วงตามองเห็นของกระจกเปล่งรังสีความร้อนต่ําต้องไม่แตกต่างจากเดิมเกิน 4%" 12. ยกเลิกความในข้อ 7.4 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "7.4 ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายและฉลากที่กระจกเปล่งรังสีความร้อนต่ํา เช่น IA3ซึ่งมีความหมาย ดังนี้I หมายถึง ความทนทานของผิวเคลือบ ประเภท IA หมายถึง มีค่าการเปล่งรังสีความร้อน ระดับ A3 หมายถึง ขนาดความหนาระบุ 3" 13. ยกเลิกความในข้อ 9.2.2 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "9.2.2 วิธีทดสอบ นํากระจกตัวอย่างวางห่างจากผนังดํา 1 000 mm ให้กระจกตัวอย่างกับผู้ทดสอบห่างกันประมาณ 2 000 mm (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) และตรวจพินิจในกรณีเป็นกระจกทึบแสงให้ทดสอบโดยตั้งกระจกตัวอย่างที่ตําแหน่งที่มีแสงสว่างอย่างสม่ําเสมอในช่วง 600 lx ถึง 1 000 lx บนระนาบของกระจกตัวอย่างที่ทดสอบ แล้วตรวจพินิจในแนวตั้งฉากห่างจากตัวอย่าง 500 mm" 14. ยกเลิกความในข้อ 9.3 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "9.3 ตําหนิที่ขอบและรูเข็ม" 15. ยกเลิกชื่อรูปที่ 2 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน"รูปที่ 2 ตําหนิที่ขอบ(ข้อ 9.3.1.2)" 16. ยกเลิกความในข้อ 9.3.2 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "9.3.2 รูเข็มวัดขนาดรูเข็มด้วยกล้องขยายซึ่งมีเลนซ์ขยายอยู่ภายในที่มีตารางเปรียบเทียบวัดได้ละเอียด 0.1 mm" 17. ยกเลิกความในข้อ ก.2.2.2 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน"ก.2.2.2 ตัวอย่างกระจกเปล่งรังสีความร้อนต่ําประเภท I ทุกแผ่นต้องเป็นไปตามข้อ 5.2 ข้อ 5.3 ข้อ 5.4 และข้อ 5.5 จึงจะถือว่ากระจกเปล่งรังสีความร้อนต่ํารุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด" 18. ยกเลิกความในข้อ ก.2.2.3 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน"ก.2.2.3 ตัวอย่างกระจกเปล่งรังสีความร้อนต่ําประเภท II ทุกแผ่นต้องเป็นไปตามข้อ 5.2 จึงจะถือว่ากระจกเปล่งรังสีความร้อนต่ํารุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด" 19. ยกเลิกความในข้อ ก.2.4 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "ก.2.4 ตัวอย่างกระจกเปล่งรังสีความร้อนต่ําประเภท I ต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2 และข้อ ก.2.2.2 ทุกข้อ หรือตัวอย่างกระจกเปล่งรังสีความร้อนต่ํา ประเภท II ต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2 และข้อ ก.2.2.3 ทุกข้อ จึงจะถือว่ากระจก เปล่งรังสีความร้อนต่ํารุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้" ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม